## Jurnal Talenta Sipil
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v5i2.80

## Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari

## Suhendra, Fadlan
Prodi Teknik Sipil Universitas Batanghari Correspondence email: domas573@gmail.com
Abstrak. Di  bidang  pekerjaan  konstruksi  beton,  pemadatan  beton  dilakukan  dengan  alat  penggetar  atau  menggunakan  alat penusuk.  Salah  satu solusi dalam  menghadapi permasalahan dalam pemadatan  beton adalah dengan  menggunakan  metode Self Compacting Concrete (SCC) atau disebut juga Beton yang mengalir sendiri.  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formula campuran/komposisi material pembuat SCC skala laboratorium yang memenuhi kriteria penerimaan SCC. Metode pencampuran dilakukan  dengan  cara  coba-coba  dengan  mengacu  pada  nilai  Flowability,  Workability,  dan  Passing  Ability.  Mutu  beton  SCC yang direncanakan  adalah  fc’ 35 MPa. Bahan tambah  yang digunakan adalah superplastisizer Sika Viscoflow 3660 LR  variasi dosis  1,2%,  1,6%  dan  dosis  2%  terhadap  berat  semen  dan  powder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komposisi  yang ditetapkan cukup baik dan memenuhi kriteria penerimaan beton SCC.  Mutu rencana tercapai dengan penambahan sika viscoflow 2%.untuk fc’ 35 MPa.

## Kata kunci: SCC, Flowability, workability, Passing ability
Abstract. The compaction of concrete is carried out with a vibrating device or using an awl.  One solution in facing problems in concrete compaction is to use the Self Compacting Concrete (SCC) method or also called self-flowing concrete.  This study aims to obtain a mixture formula / composition of laboratory-scale SCC-making materials that meet the SCC acceptance criteria. The mixing  method  is carried out  by trial and error by referring  to  the values of Flowability, Workability, and Passing  Ability.  The planned SCC concrete quality is fc' 35 MPa. The added ingredients used are the superplasticizer Sika Viscoflow 3660 LR dose variations  of  1.2%,  1.6%  and  doses  of  2%  against  the  weight  of  cement  and  powder.  The  results  showed  that  the  established composition was quite good and met the criteria for acceptance of SCC concrete.  The quality of the plan was achieved with the addition of 2% sika viscoflow to fc' 35 MPa.

## Keywords: SCC, Flowability, workability, Passing ability

## PENDAHULUAN
Beton yang digunakan sebagai  struktur dalam konstruksi dapat dimanfaatkan  untuk banyak  hal. Dalam teknik sipil hidro, beton digunakan untuk bangunan air seperti bendung, bendungan, saluran, dan drainase perkotaan. Beton juga  digunakan  dalam  teknik  sipil  transportasi  untuk  pekerjaan  rigid  pavement  (lapis  keras  permukaan  yang  kaku), saluran samping, gorong-gorong, dan lainnya.
Beton sebagai material komposit mempunyai banyak variabilitas. Beton terbuat dari campuran beberapa bahan penyusun seperti, air, semen, agregat kasar, dan agregat halus. Campuran beton tersebut tidak bisa langsung menjadi kaku  ( set ).  Proses  reaksi  hidrasi  air  dengan  semen  memakan  waktu.  Masing-masing  unsur  beratnya  tidak  sama sehingga yang berat seperti agregat cenderung bergerak kebawah sedangkan yang ringan seperti air cenderung naik ke ke atas.
Perencanaan  campuran  beton  merupakan  suatu  hal  yang  kompleks  jika  dilihat  dari  perbedaan  sifat  dan karakteristik  dan  sumber  materialnya.  Kualitas  dan  kuantitas  material  penyusun  tersebut  akan  menyebabkan  variasi mutu  dari  produk  beton  yang  dihasilkan  (Suhendra,  2018).  Kriteria  dasar  perancangan  beton  adalah  kekuatan  tekan dan  hubungannya  dengan  faktor  air  semen  yang  digunakan.  Kriteria  ini  sebenarnya  kontradiktif  dengan  kemudahan pengerjaan,  karena  untuk  menghasilkan  kekuatan  yang  tinggi  penggunaan  air  yang  digunakan  sedikit,  akan menimbulkan kesulitan dalam pengerjaan (Neville, 1987) yang mempertimbangkan pengaruh rongga ( voids ). Proporsi  campuran  dari  bahan-bahan  penyusun  beton  ini  ditentukan  melalui  perancangan  beton  ( mix  design ). Hal ini dimaksudkan agar proporsi campuran dapat memenuhi syarat kekuatan serta dapat memenuhi aspek ekonomis. Metode  perancangan  ini  pada  dasarnya  menentukan  komposisi  dari  bahan-bahan  penyusun  beton  untuk  kinerja tertentu  yang  diharapkan.  Penentuan  proporsi  campuran  dapat  digunakan  dengan  beberapa  metode  yang  dikenal, antara lain :
1) Metode American Concrete Institute
2) Portland Cement Association
3) Road note no .4
4) British standard department of engineering
5) Departemen pekerjaan umum
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari

## 6) Cara coba-coba
Di  bidang  pekerjaan  konstruksi  pada  beton,  biasanya  vibrasi  beton  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah pemadatan beton sering dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan alat penggetar atau dengan menggunakan alat penusuk.  Hal  ini  dilakukan  agar  beton  dapat  lebih  mudah  untuk  menjangkau  bagian-bagian  dari  tulangan  yang  sulit dijangkau  oleh  campuran  beton.  Selain  itu  dengan  adanya  proses  pemadatan,  dapat  diperoleh  beton  yang  homogen dengan  kata  lain  tidak  terdapat  rongga-rongga  udara  di  dalam  beton.  Tetapi  dalam  proses  pemadatan  dilakukan, terkadang cara yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sehingga akan menurunkan kualitas dari beton itu sendiri (Abd.  Karim  Hadi  et.  al.,  2021).  Konsekuensi  dari  beton  bertulang  dan  non  bertulang  yang  tidak  sempurna pemadatannya,  diantaranya  dapat  menurunkan  kuat  tekan  beton  dan  kekedap-airan  beton  sehingga  mudah  terjadi korosi pada tulangan (Sulaiman & Suppa, 2019 dalam Abd. Hadi et. al., 2021).
Salah  satu  solusi  dalam  menghadapi  permasalahan  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  metode  Self Compacting Concrete (SCC) atau disebut juga Beton yang mengalir sendiri, bahkan melalui tulangan yang rapat tanpa mengalami segregasi ataupun bleeding (Sasanipour & Aslani, 2020). SCC. Selain tingkat kelecakan atau workablilitas yang tinggi pada beton segar, Self Compacting Concrete ( SCC ) setelah mengeras ( hardened concrete ) juga memiliki kekuatan yang tinggi disebabkan pengurangan kadar air sehingga porositas menjadi minimum, memiliki kemampuan kedap  air  yang  tinggi,  serta  deformasi  susut  yang  rendah.  Keawetan  jangka  panjang  juga  lebih  baik.  Tetapi  semua semua  hal  tersebut  hanya  dapat  dicapai  apabila  pada  campuran  mengalami  deformability  yang  tinggi  dan  tidak mengalami segregasi (Yogie Risdianto, 2010).

## Workabilitas Self Compacting Concrete (SCC)

## 1. Slump Cone
Pengujian Slump Cone berbeda  dengan  pengujian Slump yang  digunakan  pada  beton  konvensional,  pada pengujian SlumpCone ini alat yang digunakan terbalik sehingga diameter yang kecil diletakkan dibawah dan diameter yang  besar  terletak  diatas.  Pengujian  dengan Slump  Cone dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kemampuan campuran beton untuk menggisi ruangan (Filling ability).
Gambar 1. Slump Cone

## 2. V-Funnel Test.
Metode  ini  dikembangkan  pertama  kali  di  Jepang  dan  digunakan  oleh  Ozawa.  Alat  ini  terdiri  dari  corong berbentuk  V  yang  dapai  dilihat  pada  gambar  3.  Pengujian  dengan  menggunakan V-Funnel berguna  untuk  mengukur flowabilitas dari  campuran  beton,  dimana  kemampuan  campuran  beton  untuk  mengisi  ruang (Filling  Ability) dapat dilihat.  Selain  itu  penggujian  dengan  menggunakan V–Funnel  Test dapat  digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan campuran beton untuk menahan segregasi (Segregation Resistance).
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari
3. J-Ring Test
Pengujian  J-Ring  test  digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan  passing  ability  beton  segar  SCC.  Alat  uji berupa  lingkaran  tulangan  baja  terbuka  dengan  tulangan  baja  vertikal.  Lingkaran  tulangan  baja  tersebut  33 dikombinasikan  dengan  peralatan  slump  flow  test  T50  sehingga  dalam  satu  alat  dapat  digunakan  untuk  mengukur filling  ability  dan  passing  ability.  Pengujian  J-Ring  digunakan  untuk  mengetahuir  luas  aliran  oleh  beton  segar  SCC dalam  melewati  hambatan  (tulangan).  Luas  aliran  berdiameter  500  mm  dalam  rentang  waktu  2-5  detik,  sementara diameter akhir pada pengujian J-Ring ± 10 mm.
Gambar 3 Alat J-ring
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui komposisi Mix Design SCC secara optimal pada beton mutu 35 MPa.
2. Mengetahui tingkat Flowability , Workabilit y, dan Passing Ability ,  dengan penambahan admixture Sika Viscoflow 3660 LR terhadap campuran beton.
3. Mengetahui kuat tekan yang dihasilkan dari penambahan admixture sika viscoflow 3660 LR terhadap Mix Design SCC . 4. Mengetahui penggunaan dan penerapan metode SCC
Manfaat  yang  bisa  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  informasi  dalam  mendesain  beton  SCC  dalam skala  laboratorium,  dan  diharapkan  dari  penelitian  ini  juga  dapat  berkembang  penerapannya  pada  pekerjaan  beton SCC di lapangan.

## METODE PENELITIAN
Tahapan  penelitian  formulasi SCC dimulai  dari  tahapan  penyiapan  agregat,  pemeriksaan  agregat,  design campuran, percobaan campuran, uji kuat tekan sampel uji, pembahasan, dan kesimpulan serta saran.
Agregat yang dipakai dalam penelitian ini adalah agregat kasar dari quarry bungo, agregat halus quarry bungo, semen tiga roda tipe I, bahan additive super plasticizer sika viscoflow 3660LR, silikafume, dan air pencampur dari air PDAM tirta mayang kota Jambi.
Benda  uji  beton  silinder  dibuat  6  sampel.  Pengujian  kuat  tekan  umur  7  hari,  14  hari,  dan  28  hari  .Untuk mengetahui sifat karakter SCC dilakukan pengujian sebagai berikut :
Tabel 1 Karakter Sifat SCC Karakter Sifat SCC Pengujian Yang dilakukan Kemampuan Mengisi ( Filling Ability ) Slump Flow Kemampuan Melewati ( Passing Ability ) J-Ring Viskositas ( Viscosity ) T-500 Slump Flow V-Funnel Ketahanan Segregasi ( Segregation Resistance )
V-Funnel At 5 Minutes
Sumber: Spesifikasi Khusus-Interim direktorat jenderal bina marga tahun 2017
Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah seperti bagan alir berikut:
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari

## Gambar 4 Bagan alir penelitian

## HASIL  D A N   P E M B A H A S A N Pengujian Agregat
Hasil uji agregat kasar sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2 Ringkasan hasil Pengujian Agregat Kasar No MACAM PENGUJIAN HASIL SYARAT MUTU METODE UJI / STANDARD UJI 1 Berat Jenis Gr/cc - BJ Kering / Oven Dry 2,580 gr/cc AASHTO T-85-74 - BJ JKP / SSD 2,623 gr/cc Min 2,1 (ASTM C-127-68) - BJ Semu/Apparent 2,697 gr/cc - Peresapan / Absorption (%) 1,685 % Maks. 2,5% 2 Ketahanan Agregat thdp Keausan / Abrasi Test 14,28 % Maks. 40 % ASTM C-31-69 3 Berat Isi / Unit Weight : ASTM C-29/29M- 91a - Lepas / Gembur (Kg/Liter) 1,310 Kg/L Min. 1,2 - Padat 1,406 Kg/L 4 Analisa Saringan(Persentase Lolos) Spesifikasi Bina Marga  Tahun 2018 Div.7 1/2 " 100,00 % 100 3/8" 99,66 % 90-100 No. 4 38,29 % 20-55 8 2,87 % 5-30 16 0,00 % 0-10 50 0,00 0-5
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari
Tabel 3 menunjukkan hasil uji agregat halus memenuhi syarat mutu yang ASTM C-33-03 dan spesifikasi bina marga tahun 2018.
Tabel 3 Ringkasan hasil Pengujian Agregat Halus No MACAM PENGUJIAN HASIL UJI PASIR SYARAT MUTU METODE UJI / STANDARD 1 Berat Jenis - Over Dry 2,477 gr/cc AASHTO T-84 - SSD 2,538 gr/cc Min. 2,1 (ASTM C-128-93) - Semu/Apparent 2,638 gr/cc - Absorption 2,459 % Maks. 5% 2 Berat Isi - Gembur 1,537 Kg/L Min, 1,2 ASTM C-29/29M-91a - Padat 1,614 Kg/L 3 Organic Impurities No.3 Standar No.3 ASTM C-40-04 4 Analisa Saringan / Gradasi Persen Lolos Persen Lolos 3/8 " 100,000 % 100,00 N0. 4 100,000 % 95-100 Spesifikasi Bina Marga  Tahun 2018 Div.7 N0. 8 93,731 % 80-100 N0. 16 73,306 % 50-85 N0. 30 43,782 % 25-60 N0. 50 22,447 % 5-30 N0. 100 1,719 % 0-10 Modulus Kehalusan (MK) 2,650 2,4 - 3,0 ASTM C-33

## Formula SCC
Perencanaan campuran beton di Indonesia mengacu pada SNI 03-2843-2000 atau SNI 7656:2012. Perencanaan SCC perlu penyesuaian terhadap komposisi material. Penyesuaian penggunaan air karena adanya efek superplastisizer dan  perbandingan  agregat  halus  terhadap  agregat  kasar.  Pada  beton  konvensional  proporsi  agregat  halus  sama  atau lebih  sedikit  dibandingkan  agregat  kasar  sedangkan  pada  beton  SCC  proporsi  agregat  halus  harus  lebih  besar dibandingkan dengan agregat kasar agar kemampuan mengalir lebih baik.
SCC sebagai suatu varian beton yang memiliki karakteristik sebagai beton  yang memiliki  tingkat workabilitas yang baik mesti memenuhi kriteria penerimaan seperti pada tabel 4 dibawah ini.
Tabel 4 Kriteria Beton SCC No. Metode Pengujian Satuan Kriteria Penerimaan Minimum  Maksimum 1 Slump Flow Mm 550 850 2 V Funnel Detik 6 12 3 L-Box H2/H1  0.8 1.0 4 J-Ring 0 1 5 T-500 Slump Flow Detik 2 5 6 GTM Screen Avility  % 0 1
Sumber: Spesifikasi Khusus-Interim direktorat jenderal bina marga tahun 2017
Trial and error dilakukan untuk mendapatkan formula yang tepat dalam pembuatan beton SCC . Mulai dari trial menentukan FAS, proporsi agregat halus terhadap agregat kasar, penambahan powde r, hingga variasi persentase bahan tambah  ( additive )  superplastisizer.  Dari  sekian  banyak trial  and  error yang  dilakukan,  tiga  diantaranya  ditampilkan seperti tabel dibawah ini :
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari
Tabel 5 Tabel Formula Percobaan beton SCC Formula Komposisi/m3 Slump Flow J-Ring T-500 Slump Flow (Kg) (mm) (mm) (detik) Formula 1 Air 183 580 550 13 Semen Tipe I 485 Agregat Kasar 734 Agregat Halus 868 Silikafume 24,3 Sika Viscoflow 3660 LR 8,15 Formula 2 Air 179 650 570 9 Semen Tipe I 485 Agregat Kasar 734 Agregat Halus 868 Silikafume 24,3 Sika Viscoflow 3660 LR 9,17 Formula 3 Air 169 660 640 4 Semen Tipe I 485 Agregat Kasar 734 Agregat Halus 868 Silikafume 24,3 Sika Viscoflow 3660 LR 10,2
Dari  beberapa  formula  pada  tabel  di  atas,  formula  3  adalah  formula  yang  cukup  baik  dan  memenuhi  kriteria penerimaan beton SCC untuk fc’ 35 MPa. Kemampuan mengisi dari uji slump flow , kemampuan melewati dari uji J- Ring,  dan  kemampuan  mengalir  dari  uji  t-500  slump  flow  memenuhi  kriteria  penerimaan  beton SCC berdasarkan spesifikasi khusus-interim direktorat jenderal bina marga tahun 2017 tentang beton memadat sendiri.

## Filling Ability dan Passing Ability
Dari pengujian Filling ability yang sudah dilakukan, dapat diamati bahwa penggunaan campuran SCC dengan memakai  superplastisizer  dosis  1,2%  ;  1,6%,  2%  tidak  berpengaruh  terhadap Filling  Ability dari  campuran  beton segar.  Dalam  hal  ini filling  ability campuran  beton  segar  sudah  dalam  kondisi  yang  memenuhi  kriteria  sebagai Self Compacting Concrete yang amat baik dilihat dari nilai flow yang memenuhi syarat (550-850 mm) seperti ditampilkan pada Gambar 5.

## Gambar 5 Flowability SCC
Dari  pengujian  metode Slump  flow dan  J-ring  persentase/dosis  superplastisizer  sangat  berpengaruh  terhadap Passing ability campuran beton segar SCC . Selisih nilai slump flow dan J-ring flow pada dosis superplastisizer 2% < 25 mm, dibandingkan 50 mm pada dosis 1,6% dan 70 mm pada dosis 1,2% (Gambar 6).
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari
Gambar 6 Pengujian J-Ring Flow dan Slump Flow.
Selisih  antara  J-ring  flow  dan  slump  flow  kurang  dari  2,5  cm  memenuhi  kriteria  sebagai Self  Compacting Concrete  (SCC) .  ASTM  C-1621  memberikan  kriteria  nilai  selisih  pengujian  J-Ring  dan  Slump  Flow  terhadap kemampuan melewati elemen struktur tulangan yang rapat dimana 0-25 mm dikategorikan tidak terlihat  pemblokiran, >  25-50  mm  dikategorikan  terlihat  adanya  pemblokiran,  >50  mm  dikategorikan  terlihat  pemblokiran  yang  ekstrim (Tabel 6)
Tabel 6 Kriteria perbedaan nilai flow dan J-ring Flow Dosis Difference Between Slump Flow And J-Ring (mm) Blocking Assesment 2,0 20 0 to 25 mm No Visible blocking 1,6 50 >25 to 50 mm Minimal to Noticeable blocking 1,2 70 > 50 mm noticeable to extreme Blocking

## Viscositas
Viscositas adalah  kemampuan  beton SCC untuk  menjaga  kondisi  adukan  beton  tetap  homogen.  Dari  hasil penelitian pada Gambar 7 menunjukkan semakin bertambahnya persentase/dosis superplastisizer sika viscoflow 3660 LR campuran beton SCC akan semakin cepat mengalir. Pada dosis superplastisizer 1,2% waktu mengalir lebih lambat 11  detik  daripada  dosis  1,6%.  Dosis  1,6%  waktu  mengalir  lebih  lambat  4  detik  daripada  dosis  2%.  Semakin  cepat campuran beton SCC mengalir berarti viscositas campuran SCC semakin kecil. Dari 3 pengujian hanya pada dosis 2% yang memenuhi kriteria beton SCC.

## Gambar 7 Viscositas V-Funnel SCC

## Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  beton (Compression  Test) merupakan  pengujian  beton  keras  dengan  cara  destruktif dimana  pengujian  berfungsi  untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  di  setiap  umur  beton  yang dikehendaki. Pada beton SCC kuat tekan hanya untuk sebagai bagian kontrol kualitas. Kuat tekan dilakukan terhadap 6  benda  uji  silinder  ukuran  15  x  30  cm.  Untuk  umur  benda  uji  7  hari,  14  hari,  dan  28  hari  masing-masing  umur  2 benda uji. Hasil kuat tekan ditampilkan pada gambar berikut :
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari

## Gambar 8 Kuat Tekan Beton SCC
Hasil pengujian menunjukkan pada umur 7 hari kuat tekan sudah mencapai  berkisar 72% dari nilai kuat tekan rata-rata rencana ( Fcr’ 43 MPa) yaitu 31 MPa. Pada umur 14 hari  kuat tekan mengalami kenaikan  hingga 40 MPa, lalu pada umur 28 hari mengalami kenaikan lagi hingga mencapai 43 MPa. Kuat tekan beton SCC pada umur 28 hari memenuhi kuat tekan rata-rata rencana.
Setelah memperoleh  hasil dari penelitian ini  rencana  tahapan berikutnya  adalah melaksanakan  penelitian skala lapangan  mengenai  beton  SCC  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti  produsen  beton  Ready  Mix.  Penelitian  skala lapangan ini sangat penting agar pedoman beton SCC yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat diterapkan untuk pelaksanaan beton SCC di lapangan.

## SIMPULAN
1. Formula yang cukup baik untuk SCC fc’ 35   MPa  yaitu  air  169  kg/m³,  semen  tipe  I  :  485  kg/m³,    agregat  kasar  :
734 kg/m³, agregat halus : 868 kg/m³, silikafume : 24,3 kg/m³, dan sika viscoflow 3660 LR : 10,2 kg/m³.
2. Semakin  banyak  penambahan super  plasticizer sika  viscoflow  3660  LR  tingkat  workability  pada  campuran  SCC akan  semakin  baik.  Penambahan super  plasticizer sika  viscoflow  3660  LR  2%  lebih  memenuhi  syarat self compacting pada SCC .
3. Kuat tekan SCC fc’ 35 MPa pada umur 7 hari : 31 MPa, 14 hari : 40 MPa, dan 28 hari : 43 MPa memenuhi target kuat tekan yang direncanakan (sama atau lebih besar dari 35 MPa).
4. Dalam  penggunaan SCC dapat  meningkatkan Workability pada  campuran  beton  sehingga  lebih  memudahkan dalam proses pengecoran beton misalnya pada penulangan yang rapat adukan beton dapat dengan mudah mengalir dan mengisi ruang-ruang kosong tanpa perlu dilakukan proses pemadatan.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  LPPM  Universitas  Batanghari  atas  bantuan  biaya  penelitian  dan  PT. Citra Prasasti Konsorindo serta PT Marta Teknik Tunggal atas bantuan material pembuat beton.

## DAFTAR PUSTAKA
ACI Manual of Concrete Practice Part 1, 1995
ASTM.Concrete  and  Aggregates.  Annual  Book  of  ASTM  Standard  Vol.  04.02.  American  Society  for  Testing  and Agregats. Philadelphia. 1993
Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Pengendalian Mutu Pekerjaan Beton. Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan. Bandung.
EFNARC.Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete. 2002 Hadi,  A.K.,  Supardi,  S.,  Maruddin,  M.,  Yusuf,A.A.A.,  Samsuddin,  R.  H.,2021.  Metode Self  Compacting  Concrete (Scc) Terhadap Sifat Mekanis Beton. PENA TEKNIK. Vol. 6 no. 1. Maret 2021. Mulyono Tri. 2003. Teknologi Beton. Penerbit Andi Offset. Jakarta. Neville, A.M, JJ Brooks. 2010. Concrete Technology. 2 nd edition. Pearson Education Limited. England Risdianto,  Y.  2010.  Penerapan  Self  Compacting  Concrete  (SCC)  pada  beton  mutu  normal.  Jurnal  Teknik  WAKTU. Volume 08 nomor 02.
Sasanipour,  H.,  &  Aslani,  F.  (2020).  Durability  Properties  Evaluation  Of  Self-Compacting  Concrete  Prepared  With Waste Fine And Coarse Recycled Concrete Aggregates. Construction And Building Materials, 236, 117540. SNI 03-1974-1990. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton
Suhendra dan Fadlan, Formulasi Beton yang Mengalir Sendiri di Laboratorium Fakulas Teknik Universitas Batanghari
SNI 03-2834-2000. Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal Spesifikasi Khusus-Interim Direktorat Jenderal Bina Marga. Beton Mamadat Sendiri Suhendra. 2018. Kajian Pengaruh Variasi Material terhadap Kuat Tekan Beton.Jurnal Civronit Volume 3 No. 1 Sutriono. 2018.Pengaruh silika fume sebagai subtitusi semen terhadap nilai resapan dan kuat tekan mortar.Surabaya.